( iS 7 ) 

 Premier Mémoire sur la Zircone; par M. ChEVREUL. 



1819. 



Le zircon qui a servi aux expériences de l'auteur venait de Ceylan. Chimie. 



L'acide hydrochlorique mêlé d'acide nitrique en a séparé beaucoup de 



peroxide de fer et une trace d'oxide de titane; mais celui-ci n'est point Institut. 



essentiel à la composition du zircon. Août 1819. 



(a) 1 partie de zircon qui avait été préalablement traité par l'eau 

 régale, a été complètement attaquée par 2 parties de potasse à l'alcool, 

 avec lesquelles elle a été exposée à une température rouge cerise dans 

 un creuset d'argent; l'eau a enlevé à la masse qui avait été chauffée, 

 beaucoup de potasse retenant des traces de silice et de zircone. 



(b) Là matière indissoute par l'eau était un composé de silice, de 

 .zircorte et de potasse, que l'on peut considérer comme une sorte de sel 

 'double; ce composé a lés propriétés suivantes : 



(c) Il est du plus beau blanc; il reste très-long-temps en suspension 

 dans l'eau distillée. Il se précipite au contraire très-promptement de 

 l'eau de potasse dans laquelle on J'a agité : cela prouve que l'eau pure 

 a une action sur lui que 11a pas l'eau alcalisée; il n'est pas impossible 

 que cela dépende d'une attraclion que l'eau pure exerce sur la potasse 

 qu'il contient : dans cette manière de voir, on conçoit pourquoi l'eau, 

 qui est déjà unie à cette base, n'a plus d'action sur le composé. 



(d) Il est soluble en totalité dans l'acide hydrochlorique faible; en 

 faisant évaporer, la silice se précipite, et il reste dans la liqueur du 

 chlorure de potassium, de l'bydrochlorate de zircone tenant un peu 



d'hydrochloicUe: de fer j l'arnmoniaqne précipite ers deux bases. 



(e) Faisons connaître le procédé que M. Chevreula suivi pour obtenir 

 la zircone isolée du fer, résultat auquel on n'était point arrivé avant lui. 

 lia fondu de la zircone qui tenait du fer, avec de la potasse dans un creuset 

 d'argent; il a épuisé la masse de tout ce qu'elle contenait de soluble 

 dans l'eau. Il est resté un zirconate de potasse mêlé d'oxides de fer, de 

 cuivre et d'argent (ies deux derniers provenaient du creuset ). Il a versé 

 sur ce zirconate de l'acide hydrochlorique concentré, il y a eu un déga- 

 gement de chaleur, de vapeur d'eau et de gaz hydrochlorique. La matière, 

 à l'état de pâte molle, a été mise dans un cylindre de verre de 1 pouce 

 de diamètre et de cinq pouces de haut, dont un bout avait été effilé à 

 la lampe; il a fait passer ensuite de l'acide hydrochlorique concentré 

 sur la matière, jusqu'à ce que cet acide n'ait plus enlevé à la matière 

 contenue dans le cylindre que de l'hydrochlorale de zircone et du chlo- 

 rure de potassium. Ce que l'on reconnaît : i°. à ce que le lavage mêlé à 

 -l'eau ne précipite point de chlorure d'argent; 2 . à ce qu'il ne se colore 

 point par l'acide hydrosulfurique; 5°. à ce que l'hydrosulfate d'ammo- 

 niaque y fait un précipité parfaitement blanc. M. Chevreul a pris la 



